22 



Mineralogie. 



bildung zweiaxiger zu Stande. Die zweiaxigen Platten zeigen monokline 

 Ätzfiguren, wenn man sie mit einem Gemisch von starker Flusssäure und 

 Schwefelsäure behandelt, die einaxigen trianguläre oder hexagonale. Nach 

 der Ätz- und Schlagfigur ist der Alurgit ein Glimmer erster Art. Die tief 

 bräunlich kupferrothe Farbe ist charakteristisch. Spaltblättchen zeigen 

 Perlglanz und eine Art Kupferglanz. Pulver blassroth. Pleochroismus 

 wenig ausgeprägt, a und c roth mit Stich ins Purpurne, b bräunlichroth. 

 Schwillt v. d.~L. und schmilzt bei 3 zu einem leicht gelblichen, blasigen 

 Glase unter leichter K-Färbung der Flamme. Manganreaction. Im ver- 

 schlossenen Röhrchen bei hoher Temperatur Abgabe von neutralem Wasser. 

 Das feine Pulver ist fast unlöslich in kochender Schwefelsäure oder Salz- 

 säure, auch nach dem Schmelzen. Spec. Gew. ■■= 2,835—2,849. H. = 3. 



Analysenresultate unter A und B. In B ist Fe 2 3 und Mn 2 3 als 

 A1 2 3 , MnO als MgO, Na 2 als K 2 berechnet. 



len 



Si0 2 . . . 0,893 

 (AIOH)O. 0,444 





A 



B 



Verhältiriss2 



Si0 2 . . 



. . 53,22 



53,57 



0,893 



A1 2 Ö S . . 



. . 21.19 



22,68 



0,222 



Fe 2 3 . . 



. . 1,22 







Mn 2 3 . . 



. . 0,87 







MnO . . 



. . 0,18 







MgO . . 



. . 6,02 



6,16 



0,154 



K 2 . . 



. . 11,20 



11,80 



0,125 



Na 2 . . 



. . 0,34 







H 2 0. . . 



. . 5,75 



5,79 



- 9 0,643 





99,99 







(MgOH) 2 0,077 



K 2 



H 2 . 



0,125 



0,022 



0,224 



Wasserverlust bei 100° C. 0,74, bei 200° C. 0,48, bei 300° C. 0,17. 

 Die tiefrothe Farbe ist wahrscheinlich vom Mn 2 O s bedingt, da MnO ver- 

 hältnissmässig geringe Färbkraft hat. 



Nach der Analyse ist Si 2 : (AI H) : [(Mg H), K, H] 2 = 0,893 : 

 0,444 : 0,224 = 4,0 : 1,99 : 1,00 oder 4:2:1. Formel: R 2 (AI OH) 2 Si 4 n , 

 wo R = Mg OH, K und wenig H. Verfasser zieht aber die Formel 

 HR 2 (A10H)ALSi 4 ]2 vor. In Rücksicht auf die CLARKE'sche Theorie wer- 

 den auch die Formeln : 



/Si 3 8 =H 3 



-SiO, 



-% s i; :Iä A1 \IS^4 



aufgestellt. Verhältniss der beiden Molecüle 1:1. 



Hiernach erscheint Alurgit als eine besondere Glimmerart, deren 

 nächststehender Verwandter der Lepidolith ist. Obwohl wesentlich ein Kali- 

 aluminiumglimmer, weicht er chemisch vom Muscovit doch durch hohen 

 Gehalt an Si0 2 und niedrigen an Thonerde ab, sowie auch in seiner 

 Schmelzbarkeit. Noch mehr weicht er von Biotit und Manganophyllit ab 

 durch seine grosse Si0 2 -Menge und seine Unlöslichkeit in Säuren. 



Natronreicher Augit (Jadeit). Wie erwähnt, kommt der Alur- 

 git in diesem Augit vor. Letzterer bildet verflochtene, prismatische Kry- 



